( ^89 ) 



heures. Leur poids roste constamment le même, et, si l'on opère sur un verre blanc, de belle 

 qualité, il est absolument impossible de distinguer aulre chose que des cristaux dans lu 

 masse de verre dévitrilié (i). » 



» Lors de la lecture de ce travail à l'Académie, j'avais fait observer à 

 notre regretté confrère qu'on admettant qu'il y ait eu, dans les plaques dont 

 il vient d'être question, production d'iui silicate défini, celui-ci se trouvait 

 emprisonné dans son eau mère dans des conditions telles qtie le poids et la 

 composition de la masse ne pouvaient pas être changés. J'avais depuis long- 

 temps remarqué que le verre dévitrifié s'altère rapidement au contact de 

 l'air; des bandes de verre à vitre à base de potasse, dévitrificcs dans un 

 four à moufle, deviennent humides au bout diui certain temps; placées 

 dans ime position convenablement inclinée, elles laissent suinter des 

 gouttelettes alcalines de carbonate de potasse; celui-ci, recueilli dans une 

 capsule, se transforme à la longue en bicarbonate cristallisé; un morceau 

 de glace de Saint-Gobain dévitrifiée, qui m'a été donné par M. Pelouze, 

 se recouvre rapidement d'efflorescenccs de carbonate de soude. Cette plaque 

 a présenté une aulre particularité que je tiens à signaler, bien qu'elle soit 

 la conséquence d'un autre ordre de faits, d'un changement purement phy- 

 sique qtii tient probablement à sa texture fibreuse : c'est la faculté qu'elle 

 a acquise de se cotirber à la longue sous son propre poids; placée en 

 porte-à-faux dans le tiroir d'un meuble, elle s'est infléchie peu à peu, 

 tandis cju'à l'origine elle avait nne planimétrie parfaite, car elle avait été 

 dressée des deux côtés par les moyens ordinaires du travail des glaces. 



» Ainsi, dans ces eiïèts dus à l'action de l'air, la dissociation des 

 éléments du verre est rendue évidente par l'excès d'alcali deveiui solubie 

 qtie renferme la partie restée vitreuse : c'est le complément des résultats 

 foiu-nis par l'examen des cristaux que, dans d'autres conditions, on 

 peut en séparer. A la vérité, ce caractère ne se présente pas dans l'eau 

 mère de Blanzy ; mais le verre normal ne contient lui-même qu'une minime 

 proportion de soude, si bien que j'ai douté de l'exactitude de mes analyses 

 tant que je n'ai pas eu connaissance du dosage des matières premières 

 enqjloyées dans cette usine : on n'introduit dans la composition, dont 

 la fusion exige d'ailleurs une température très-élevée, qu'une très-petite 

 quantité de sulfate de soude. 



I) Une autre épreuve peut être invoquée pour établir que le verre 

 cristallisé n'est pas de même nature chimique que le verre ordinaire; l'iuj 



(i) Cumplcs rendus, t. XL, p. iSai. 



